287 
A. ln Salzsäure löslichen Bestandlheilen: 
Kohlensaurer Kalkerde .... 34,04 
„ Bittererde .... 0,95 
Kuhlensaurem Eisenoxydul . . . 21,05 
„ Manganoxydul . . Spur 
Thonerde. 1,25 
57,29 
40,81 
1,61 
99,71 
Da auch hier die directe Kohlens«äure-Bestimmung anfangs nicht 
ini Plane der Analyse lag, so wurde sie später vorgenommen. 
Durch Schmelzen mit Boraxglas verloren 0,5020 Gramm des 
bei + 100° C. gelrockneten Sleinpulvers 0,1300 Gramm, was 
für 100,00 Theile des Minerals 25,89 Theile ausmachl. Kommen 
davon obigen Resultaten zufolge 1,66 Theile für KohlenslolT 
in Abzug, so bleiben für entwichene Kohlensäure 24,23 Theile 
über. Es müssen aber enthalten: 
34,04 Theile kohlensaurer Kalkerde . . 14,98 C 
0,95 „ „ Bittererde . . 0,49 ,, 
21,05 „ kohlensauren Eisenoxyduls . 8,00 „ 
Sa. der Kohlensäure 23,47 Theile. 
Der sich hier ergebende geringe üeberschuss der wirk¬ 
lich gefundenen Kohlensäure rührt wohl von einem wechselnden 
Gehalt an Kohle im Mineral her, den ich in der That bei zwei 
Proben sehr ungleich fand. 
* 
Sodann untersuchte ich drei Proben eines dem Plallen- 
kalke oder Kieselschiefer sehr ähnlichen, dem Alaunschiefer 
der Gegend von Schwerte eingelagerlen Minerals, welche mir 
durch den Kaufmann Herrn Theisen zur Analyse übergeben 
waren, und die 38,lO — 64,72 — 76,52% kohlensaures Ei¬ 
senoxydul enthielten. 
Der Uebersicht wegen stelle ich die Ergebnisse dieser 
Analysen mit denen der früher untersuchten ähnlichen Ge¬ 
steine hier nochmals zusammen: 
B. In Salzsäure unlöslichen: 
Kieselsäure . . . 
C. Kohle. 
